Analisis Kuat Tarik Belah Beton Pada Standar Kuat Tekan K200 Dengan Menggunakan Limbah Pecahan Tempurung Kelapa Sebagai Pengganti Agregat Kasar (Asri Mulyadi 1) , Pengki Suanto 2) , Ricky Meiza 3) )
69

## 1. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Beton  merupakan  faktor  utama  dalam bidang  konstruksi  pada  saat  ini  bahan  yang sangat  penting  dan  paling  dominan  digunakan pada struktur bangunan. Beton sangat diminati karena  bahan  ini  merupakan  bahan  konstruksi yang mempunyai banyak kelebihan antara lain, mudah  dikerjakan  dengan  cara  mencampur semen,  agregat  halus,  agregat  kasar,  air  dan bahan  tambahan  lain  bila  diperlukan  dalam perbandingan  tertentu.  Kelebihan  beton  yang lain  adalah,  ekonomis  (dalam  pembuatannya menggunakan  bahan  dasar  lokal  yang  mudah diperoleh),  dapat  dibentuk  sesuai  dengan kebutuhan yang dikehendaki, mampu menerima  kuat  tekan  dengan  baik,  tahan  aus, rapat air, awet dan mudah perawatannya, maka
beton  sangat  populer  dipakai  baik  untuk struktur-struktur  besar  maupun  kecil [ 1].
Seiring dengan perkembangan saat ini, inovasi campuran  beton  telah  banyak  dilakukan diantaranya  dengan  memanfaatkan  bahan limbah  sebagai  bahan  pengganti  agregat  dan Zat  Aditif  sebagai  bahan  tambah  dalam  upaya meningkatkan kualitas beton. Tidak selamanya limbah terbuang percuma, tetapi tidak sembarang  limbah  bisa  dijadikan  bahan  untuk kontruksi.  Mengingat  kita  sebagai  perekayasa konstruksi  juga  tidak  seharusnya  melupakan kedamaian serta keasrian lingkungan sekeliling kita. Secara fisologis bagian tempurung kelapa merupakan  struktur  yang  keras  disebabkan oleh silikat (SiO2) yang cukup tinggi kadarnya pada  tempurung  kelapa  tersebut [ 2].  Sehingga

## ANALISIS KUAT TARIK BELAH BETON PADA STANDAR KUAT TEKAN K200 DENGAN MENGGUNAKAN LIMBAH PECAHAN TEMPURUNG KELAPA SEBAGAI PENGGANTI AGREGAT KASAR
Asri Mulyadi 1) , Pengki Suanto 2) , Ricki Meiza 3)
1), 2) Dosen Universitas Palembang
3) Dinas PUBMTR Prov. Sumatera Selatan e-mail: asri_anang@yahoo.co.id 1) , pengkisuanto@gmail.com 2) , rickimeiza@gmail.com 3)

## ABSTRAK
Beton  merupakan  faktor  utama  dalam  bidang  konstruksi  pada  saat  ini  bahan  yang  sangat penting  dan  paling  dominan  digunakan  pada  struktur  bangunan.  Beton  sangat  diminati  karena  bahan ini  merupakan  bahan  konstruksi  yang  mempunyai  banyak  kelebihan  antara  lain,  mudah  dikerjakan dengan  cara  mencampur  semen,  agregat  halus,  agregat  kasar,  air,  dan  bahan  tambahan  lain  bila diperlukan  dengan  perbandingan  tertentu.  Untuk  itu  bahan  konstruksi  ini  dianggap  sangat  penting untuk  terus  dikembangkan,  salah  satu  inovasi  adalah  penggantian  agregat  kasar  sebagai  salah  satu bahan penyusun beton, yakni menggunakan limbah pecahan tempurung kelapa karena secara fisologis bagian  tempurung  kelapa  merupakan  struktur  yang  keras  disebabkan  oleh  silikat  (SiO2)  yang  cukup tinggi  kadarnya  pada  tempurung  kelapa  tersebut.  Sehingga  hal  ini  memungkinkan  penggunaan tempurung kelapa dapat digunakan sebagai bahan pengganti agregat kasar. Tujuan dari penelitian ini ialah  untuk  mengetahui  kuat tarik  belah  beton  normal  dengan  beton  memakai  bahan  limbah  pecahan tempurung kelapa dengan variasi 5%, 10%,dan 15% sebagai pengganti agregat kasar dalam campuran mutu beton rencana K200, benda uji di cetak dengan menggunakan silinder beton dengan umur  7, 14, 21, dan 28 hari. Dari hasil uji kuat tarik belah beton yaitu pada beton normal dengan umur 14, 21, dan 28  hari  didapat  kuat  tarik  belah  beton  diatas  kuat  tarik  belah  beton  rencana  3,76  N/mm 2 .  Kuat  tarik belah  beton  yang  dicapai  oleh  beton  dengan  menggunakan  limbah  pecahan  tempurung  kelapa  5% dengan umur 7, 14, 21, dan 28 hari didapat kuat tarik belah beton relatif rendah dari kuat tarik belah beton  rencana  3,76  N/mm 2 .  Begitu  juga  kuat  tarik  belah  beton  yang  dicapai  oleh  beton  dengan menggunakan limbah pecahan tempurung kelapa 10%,15% dengan umur 7, 14, 21, dan 28 hari didapat kuat tarik belah beton relatif rendah.
Kata Kunci : Beton, kuat tarik belah, limbah pecahan tempurung kelapa.
Analisis Kuat Tarik Belah Beton Pada Standar Kuat Tekan K200 Dengan Menggunakan Limbah Pecahan Tempurung Kelapa Sebagai Pengganti Agregat Kasar (Asri Mulyadi 1) , Pengki Suanto 2) , Ricky Meiza 3) )
hal ini  memungkinkan penggunaan tempurung kelapa dapat digunakan sebagai bahan pengganti agregat kasar.

## B. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1. Membandingkan  kuat  tarik  belah  beton normal  dengan  beton  memakai  bahan limbah tempurung kelapa sebagai pengganti  agregat  kasar  dalam  campuran beton.
2. Mengetahui  pengaruh  limbah  tempurung kelapa  sebagai  pengganti  agregat  kasar dengan variabel tertentu terhadap kuat tarik belah beton.
3.  Untuk  mengetahui  nilai  optimal  kuat  tarik belah  beton  pada  beton  dari  komposisi campuran  pengganti  agregat  kasar  dari limbah tempurung kelapa.

## C. Manfaat Penelitian
Akan  memberikan  pengetahuan  dan pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang pemanfaatan limbah tempurung kelapa sebagai pengganti  agregat  kasar  pada  campuran  beton, sehingga  mampu  memberikan  kontribusi  yang besar  dalam  perkembangan  teknologi  beton  di dunia Teknik Sipil.

## D. Rumusan Masalah
Permasalahan  yang  akan  dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  pengaruh  limbah  Tempurung Kelapa  sebagai  pengganti  agregat  kasar tersebut terhadap kuat tarik belah beton.
2. Bagaimana pengaruh perbandingan beberapa variabel campuran limbah Tempurung  Kelapa  sebagai  pengganti agregat  kasar  terhadap  kuat  tarik  belah beton.

## E. Batasan Masalah
Batasan  masalah  di  dalam  penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup pekerjaan pengujian  –  pengujian  bahan    material  dan benda  uji    kuat  tarik  belah  beton  di laboratorium.  Penelitian  dilakukan  terhadap beton  dengan  membandingkan  antara  beton normal  dengan  beton  yang  menggunakan limbah  Tempurung  Kelapa  sebagai  pengganti agregat  kasar,  perlakuan  yang  diambil  pada penelitian ini sebanyak 4 perbandingan yaitu ; 1. Beton Normal K 200.
2. Beton dengan menggunakan limbah Tempurung  Kelapa  sebagai  pengganti agregat kasar sebesar 5%. 3. Beton dengan menggunakan limbah Tempurung  Kelapa  sebagai  pengganti agregat kasar sebesar 10%.
4. Beton dengan menggunakan limbah Tempurung  Kelapa  sebagai  pengganti agregat kasar sebesar 15%.
Penelitian  yang  dilakukan  meliputi kuat  tarik  belah  beton.  Pengujian  dilakukan pada umur beton 7 hari, 14 hari 21 hari dan 28 hari.

## 2. TINJAUAN  PUSTAKA A. Beton
Beton yang digunakan sebagai struktur dalam konstruksi Teknik Sipil dapat dimanfaatkan  untuk  banyak  hal  seperti  untuk bangunan  pondasi,  kolom,  balok,  pelat  lantai. Dalam  teknik  sipil  hidro,  beton  yang digunakan untuk bangunan air seperti bendungan,  saluran  dan  drainase.  Beton merupakan  fungsi  dari  bahan  penyusun  yang terdiri bahan semen hidrolik (Porlantd Sement),  agregat  kasar,  agregat  halus,  air,  dan bahan  tambah  ( admixture atau additive ) [3]. Campuran  tersebut  akan  mengeras  seperti batuan,  pengerasan  terjadi  karena  peristiwa reaksi  kimia  antara  semen  dengan  air.  Beton yang  sudah  mengeras  dapat  juga  dikatakan sebagai  batuan  tiruan,  dengan  rongga-rongga antara  butiran  yang  besar  (agregat  kasar  atau batu  pecah),  dan  di  isi  oleh  batuan  kecil (agregat halus atau pasir), dan pori–pori antara agregat  halus  di  isi  oleh  semen  dan  air  (pasta semen).  Pasta  semen  juga  berfungsi  sebagai perekat atau pengikat dalam proses pengerasan,  sehingga  butiran–butiran  agregat saling terekat dengan kuat sehingga terbentuklah  suatu  kesatuan  yang  padat  dan tahan  lama.  Beton  keras  yang  baik  adalah beton  yang  kuat,  tahan  lama,  kedap  air,  tahan aus, dan kembang susutnya kecil [4]

## B. Agregat
Agregat  merupakan  butiran  mineral alami atau buatan yang berfungsi sebagai bahan pengisi dari campuran beton. Agregat menempati  ±70  %  volume  beton,  sehingga sangat  berpengaruh  terhadap  sifat  ataupun kualitas  beton,  sehingga  pemilihan  agregat
merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dalam pembuatan beton [5].

## C. Semen Portland
Semen  portland  ialah  semen  hidrolis yang  dihasilkan  dengan  cara  menghaluskan klinker  yang  terdiri  dari  silikat-silikat  kalsium yang  bersifat  hidrolis  dengan  gips  sebagai bahan  tambahan  [6].  Fungsi  semen  ialah  untuk merekatkan  butir-butir  agregat  agar  terjadi suatu massa yang kompak atau padat, selain itu juga  untuk  mengisi  rongga  diantara  butiran– butiran agregat.

## D. Air
Air  merupakan  bahan  dasar  yang sangat  penting  dalam  pembuatan  beton.  Air diperlukan  untuk  bereaksi  dengan  semen  serta menjadi  bahan  pelumas  antara  butir-butir agregat  sehingga  mudah  dipadatkan.  Di  dalam penggunaannya,  air  tidak  boleh  terlalu  banyak karena akan menyebabkan menurunnya kekuatan beton itu sendiri. Air yang digunakan untuk  pembuatan  beton  harus  bersih  dan  tidak mengandung minyak,  tidak  mengandung alkali,  garam-garaman,  zat  organis  yang  dapat merusak  beton  atau  baja  tulangan  [7].  Air tawar  yang  biasanya  diminum  baik  air  diolah oleh  PDAM  atau  air  dari  sumur  yang  tanpa diolah dapat digunakan untuk membuat beton.

## E. Limbah Pecahan Tempurung Kelapa
Tempurung  kelapa  merupakan  bagian dari  buah  kelapa  yang  masih  belum  banyak dimanfaatkan  dibandingkan  dengan  bagian buah  kelapa  lainnya,  meskipun  sebagian kecilnya  sudah  diolah  menjadi  tempurung kelapa  dan  arang.  Berat  dan  tebal  tempurung kelapa  ditentukan  oleh  jenis  tanaman  kelapa. Berat  tempurung  sekitar  15-19%  bobot  total buah  kelapa  dengan  ketebalan  3-5  mm. Tempurung  kelapa  termasuk  golongan  kayu keras,  secara  kimiawi  memiliki  komposisi kimiawi  yang  hampir  mirip  dengan  kayu  yaitu tersusun  dari  lignin  36,51%,  selulosa  33,61%, semiselulosa 29,27% [8].

## F.  Rencana Campuran Beton
Perencanaan  campuran  beton  adalah suatu  cara  untuk  menentukan  perbandingan bahan-bahan campurannya sedemikian sehingga  untuk  keadaan  tertentu  dihasilkan
beton dengan sifat - sifat yang diisyaratkan dan dengan harga ekonomis.

## G. Slump
Pengujian nilai Slump ialah salah satu cara  untuk  mengukur  kecelakaan  beton  segar yang  dipakai  pula  untuk  memperkirakan tingkat  kemudahan  dalam  pengerjaannya. dalam  pelaksanaannya  nilai  Slump  untuk berbagai pekerjaan pembetonan harus disesuaikan dengan syarat yang sesuai dengan pemakaiannya [9].

## H. Kuat Tarik Belah Beton
Pemeriksaan  kuat  tarik  belah  beton dilakukan  untuk  mengetahui  secara  pasti  akan kekuatan tarik belah beton pada umur 7,14, 21, dan  28  hari  yang  sebenarnya  apakah  sesuai dengan  yang  direncanakan  atau  tidak.  Pada mesin uji tekan benda diletakkan dan diberikan beban  sampai  benda  runtuh,  yaitu  pada  saat beban  maksimum  bekerja.  Kuat  tarik  belah beton  dari  benda  uji  dapat  dihitung  dengan rumus [10] :
Fct = 2P/πLD Dengan : Fct   =   Kuat tarik belah beton, MPa P   =   Beban uji maksimum (beban belah / hancur) dalam Newton (N) yang ditunjukkan mesin uji tekan L =   Panjang benda uji, mm
D =   Diameter benda uji, mm

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
A. Persiapan Peralatan dan Bahan
Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium  Fakultas  Teknik  Universitas Palembang  dan  Labrotorium  Sipil  Politeknik Negeri Sriwijaya. Sebelum Penelitian dilakukan  perlu  adanya  persiapan  peralatan dan  bahan.  Peralatan  yang  digunakan  terdiri dari :
1. Timbangan,  alat  untuk  menimbang  benda uji,  agregat  halus  dan  kasar  dengan ketelitian 0,3%.
2.  Specific  Gravity,  alat  ini  digunakan  untuk menentukan  berat  jenis  agregat  halus  dan kasar dengan ketelitian 0,1%.
3. Talam-talam,  alat  untuk  mengeringkan material.
4. Pan Alumunium / Cawan
5. Cetakan  Silinder  Beton  dengan  ukuran panjang 300 mm dan diameter 150 mm
6. Piknometer (Labu Ukur) 7. Mesin Penggetar 8. Centong
9. Kuas 10. Ember Plastik
11. Mistar Perata
12. Alat pengaduk campuran beton
13. Meteran
14. Bak  Adukan,  alat  untuk  tempat  adukan terbuat  dari  plat  yang  datar  dari  bahan sejenis  metal,  kedap  air  dan  mampu menahan beban adukan.
15. Oven  yang dilengkapi pengatur suhu, alat yang  digunakan  untuk  mengeringkan agregat halus dan agregat kasar
16. Satu  set  saringan  /  ayakan,  untuk memeriksa agregat halus dan kasar.
17. Kerucut Terpancung, alat untuk mengukur kadar  air  pada  campuran  beton.  Tongkat (penusuk)  terbuat  dari  baja  tahan  karat gunanya adalah untuk pemadat.
18.  Mesin  Uji  Kuat  Tekan,  alat  untuk memeriksa kuat tekan beton. Bahan-bahan  yang  dibutuhkan  untuk penelitian ini antara lain:
1. Semen Portland type I ex. Baturaja
2. Agregat halus (Pasir) ex. sungai musi
3. Agregat kasar (Split) ex. Lahat
4. Limbah pecahan tempurung kelapa
5. Air  adalah  air  bersih  yang  ada  di laboratorium Fakultas Teknik

## B. Pemeriksaan Agregat
Penggunaan  agregat  dalam  beton mencapai  70%  -  75%  dari  seluruh  volume massa  padat  beton.  Untuk  mencapai  kekuatan beton  yang  baik  yang  sesuai  dengan  yang direncanakan, maka perlu adanya pemeriksaan agregat.
1.  Pemeriksaan Agregat Halus
- Berat jenis dan penyerapan air.
- Kadar lumpur dan lempung.
- Analisa ayak.
2.  Pemeriksaan Agregat Kasar
- Berat jenis dan penyerapan air.
- Analisa ayak.
C. Pemeriksaan limbah pecahan cangkang kelapa
Pada  penelitian  ini  material  pengganti agregat  kasar  yang  digunakan  adalah  limbah pecahan  cangkang  kelapa  yang  dipotong  – potong  dengan  ukuran  2  cm  sampai  3  cm
dengan  desain  pengganti  agregat  kasar  5%, 10%, 15%, dari berat agregat kasar.

## D. Perencanaan Campuran Beton
Metode  perencanaan  campuran  beton yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan menggunakan  campuran  beton  dengan  mutu beton  rencana  fc'  16,9  MPa  (K.200).  Dengan langkah kerja sebagai berikut :
1. Menentukan  karakteristik  kuat  tarik  belah beton  K.200  pada  umur  28  hari  dengan jumlah cacat 5% dari banyak sample.
2. Menghitung  kekuatan  rata-rata  yang  akan dicapai dengan menjumlahkan hasil nomor 1 + 3.
3. Menetapkan  jenis  semen  yang  digunakan adalah semen Portland type I
4. Menetapkan  jenis  agregat  yang  dipakai adalah :
- Agregat halus   : alami
- Agregat kasar   :  alam  /  batu  pecah  / split
5. Faktor  air  semen  ditentukan  dengan berpedoman pada grafik kemudian disesuaikan  dengan  type  semen  yang dipakai dan kekuatan tekan yang direncanakan pada umur 28 hari.
6. Faktor  air  semen  maksimum  dapat  dilihat pada  tabel  yang  disesuaikan  dengan kondisi penggunaan beton tersebut.
7. Menentukan tinggi slump dengan menyesuaikan kegunaan dari beton tersebut untuk konstruksi.
8. Ukuran kadar agregat ditentukan dari hasil analisa saringan dengan mengambil ukuran agregat maksimum lolos saringan.
9. Kadar  air  bebas  dapat  dilihat  pada  tabel disesuaikan  dengan  besarnya  slump  dan ukuran agregat maksimum.
10. Kadar  semen  tiap  m 3 beton  dihitung  dari perbandingan  air  dengan  faktor  air  semen (No. 11 / No.7 ).
11. Kadar  semen  maksimum  tidak  ditentukan jadi dapat diabaikan.
12. Kadar  semen  minimum  ditetapkan  352 kg/m 3 .
13. Susunan  besar  butir  agregat  disesuaikan dengan analisa saringan yang ditentukan.
14. Persentase  agregat  halus  diperoleh  dari perbandingan  gabungan  antara  agregat halus dan kasar (lihat pada lampiran).
15. Berat jenis relatif agregat kering permukaan  diperoleh  dari  perbandingan rata-rata  berat  jenis  agregat  halus  dan
kasar.
16. Berat  jenis  beton  diperoleh  dari  grafik dengan  jalan  membuat  grafik  baru  yang sesuai dengan nilai berat jenis gabungan.
17. Kadar  agregat  gabungan  =  berat  jenis, beton  dikurangi  jumlah  kadar  semen  dan kadar air.
18. Kadar  agregat  halus  persentase  agregat halus  (No.  16)  x  kadar  agregat  gabungan (No. 19).
19. Kadar agregat kasar kadar agregat gabungan (No. 19) dikurangi kadar agregat halus (No. 20).
Dari  langkah  No.1  sampai  No.21, didapat susunan campuran beton teoritis untuk tiap  1  m 3 yaitu  diperlukan  semen  sebanyak (No.2),  air  (No.11),  pasir  (No.20),  koral (No.21).
Dalam perhitungan yang telah dilakukan,  agregat  halus  dan  agregat  kasar dalam keadaan jenuh kering permukaan (SSD) maka  apabila  material  yang  ada  dilapangan tidak jenuh kering permukaan harus dilakukan koreksi terhadap kebutuhan bahannya.

## E. Pengujian Slump
Peralatan yang digunakan dalam
pengujian  slump  ini  adalah  meteran  dan Kerucut Terpancung.
Langkah-langkah pengerjaannya
adalah sebagai berikut :
1. Kerucut  terpancung  dan  pelat  dibasahi dengan kain basah.
2. Letakkan kerucut terpancung di atas pelat.
3. Isi  kerucut  terpancung  sampai  penuh dengan beton segar dalam 3 lapisan, setiap, lapis berisi kira-kira 1/3 kerucut terpancung tersebut. Setiap lapis dipadatkan dengan 25 kali tumbukan secara merata. Pada pemadatan,  tongkat  harus  tepat  masuk sampai lapisan bagian bawah tiap lapisan. 4. Setelah selesai pemadatan ratakan
permukaan  benda  uji  dengan  tongkat, tunggu  selama  30  detik  dan  dalam  jangka waktu  ini  semua  benda  uji  yang  jatuh disekitar kerucut harus disingkirkan.
5. Kemudian  angkat  kerucut  secara  perlahan- lahan keatas secara tegak lurus.
6. Ukur slump yang terjadi dengan menentukan  penurunan  benda  uji  terhadap puncak kerucut terpancung.
Perhitungan  : Besar Slump = Tinggi Penurunan Benda Uji

## 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Pemeriksaan Agregat Halus (Pasir)
Pengujian
laboratorium yang dilakukan  untuk  agregat  halus  meliputi  berat isi  gembur  dan  berat  isi  padat,  analisa saringan,  berat  jenis  dan  penyerapan,  kadar lumpur  dan  kadar  air,  agregat  halus  yang digunakan adalah pasir  sungai musi.
Dari  hasil  pemeriksaan  yang  telah dilakukan  di  laboratorium,  didapat  data  –  data seperti disajikan pada tabel berikut :
Tabel 4.1. Berat isi gembur dan berat isi padat agregat halus (Pasir)
Kegiatan I II III Gembur Padat Gembur Padat Gembur Padat A B C Volume Silinder Berat
Silinder Berat Benda Uji
1893,13
855
2924 1893,13 855 3258 1893,13 855 2920 1893,13 855 3230 1893,13 855 2914 1893,13
855 3288,5 Berat
volume :
A B C  1,093 1,269 1,091 1,255 1,088 1,285 Berat Volume rata – rata : - Berat isi gembur = 1,091 gr/cm 3 -
Berat isi padat     = 1,269 gr/cm 3 Sumber : Hasil penelitian
Tabel 4.2. Analisa Saringan Agregat Halus Saringan (mm) Berat tertahan (gr) Jumlah berat tertahan Jumlah persen (%) Tertahan Lolos 4,75 4 2 1 0,5 0,25 0,125 0,063 Pan 0 2 4,5 33 30 262,5 153,5 10 4,5 0 0,4 0,9 6,6 6 52,5 30,7 2 0,9 0 0,4 1,3 7,9 13,9 66,4 97,1 99,1 100 100 99,6 98,7 92,1 86,1 33,6 2,9 0,9 0 Total 500 100 386,1 Angka Kehalusan = 100 1 , 386 = 3,861

## Sumber : Hasil penelitian
Tabel 4.3. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat halus
Kegiatan Berat (gram) I II A B C D E Berat cawan Berat gelas ukur (1000 ml) Berat gelas ukur + pasir + air Berat gelas ukur + air Berat cawan + pasir setelah dioven ( Kering Kerontang ) 869 303 1592,5 1302 1367 881 303 1594 1302 1367
Analisis Kuat Tarik Belah Beton Pada Standar Kuat Tekan K200 Dengan Menggunakan Limbah Pecahan Tempurung Kelapa Sebagai Pengganti Agregat Kasar (Asri Mulyadi 1) , Pengki Suanto 2) , Ricky Meiza 3) )
Berat jenis kering :
C D A E    500
2,387 2,337
Berat jenis SSD :
C D   500 500
2,450 2,404
Persentase penyerapan air : A E A E    ) ( 500 2,669 2,881 Berat jenis kering rata – rata = Berat jenis SSD rata – rata = Persentase penyerapan rata – rata = 2,362 2,427 2,775% Sumber : Hasil penelitian
Tabel 4.4. Kadar Lumpur Agregat halus
Kegiatan Berat (gram) I II A B C D Berat Agregat Berat Cawan Berat Cawan+aggregate sebelum dicuci (kering) Berat Cawan+aggregate sebelum dicuci (di oven) 736 1000 1736 1729
987 1000 1987 1978 Kadar lumpur : ) ( ) ( ) ( B D B D B C    
0,705% 0,908%
Kadar lumpur rata – rata = 0,807%
Sumber : Hasil penelitian
Tabel 4.5. Kadar Air Agregat halus
Kegiatan Berat (gram) I II A B C D Berat Aggregat Berat Cawan Berat Cawan+aggregat sebelum dicuci (kering) Berat Cawan+aggregate sebelum dicuci (di oven) 815 3000 3815 3616 824,50 3000 3824,50 3624,50
Kadar Lumpur : ) ( ) ( ) ( A D A D A C    
7,11% 7,14%
Kadar air rata – rata = 7,13%

## Sumber : Hasil penelitian

## B. Pemeriksaan Agregat Halus (Pasir)
Tabel  4.6. Pemeriksaan  Kadar  Air  Agregat Kasar
Sumber : Hasil penelitian Dari  hasil  pengujian  kadar  air  agregat  kasar didapat kan persentase sebesar  3,702 %
Tabel 4.7. Pemeriksaan Kadar Lumpur Agregat Kasar
Sumber : Hasil penelitian Dari hasil pengujian kadar air agregat kasar didapatkan persentase sebesar  3,297 %
Tabel 4.8. Pemeriksaan  Berat  Jenis  dan Penyerapan Air Pemeriksaan I (gram) II (gram) Berat benda uji jenuh permukaan kering (Bj) 500 500 Berat benda uji kering oven (Bk) 485 494 Berat piknometer + air (W 2 ) 1198 1200 Berat piknometer + Benda uji + air (W 1 ) 1492 1485 Berat jenis kering = ) 500 ( 1 2 W W
BK   2,354% 2,298% Rata – rata =2,326 Berat jenis SSD = ) 500 ( 1 2 W W Bj   2,427% 2,326% Rata – rata = 2,377 Penyerapan = % 100 ) ( x Bk Bk Bj  3,093% 1,215%
Rata – rata = 2,154%
Sumber : Hasil penelitian
Berat cawan + Benda uji kering oven (W 4 ) 1484 1700
Berat benda uji kering oven (W 5 =W 4 – W 1 ) 745 820
Kadar air agregat =
5 5 3 W W W  X 100 % 3,624%  3,780% Rata – rata = 3,702% Pemeriksaan I (gram) II (gram) Berat cawan (W 1 ) 739 880 Berat cawan + Benda uji (W 2 ) 1511 1731 Berat benda uji (W 3 =W 2 – W 1 ) 772 851
Pemeriksaan I (gram) II (gram ) Berat cawan (W 1 ) 740 747 Berat cawan + Benda uji (W 2 ) 1492 1401
Berat benda uji (W 3 =W 2 – W 1 ) 752 654 Berat cawan + Benda uji kering oven (W 4 ) 1467 1381
Berat benda uji kering oven (W 5 =W 4 – W 1 ) 727 634 Kadar air agregat =
5 5 3 W W W  X 100 % 3,438% 3,155 % Rata – rata = 3,297%
Tabel 4.9. Pemeriksaan  Berat  Isi  Gembur
Agregat kasar
Sumber : Hasil penelitian
Tabel 4.10. Pemeriksaan  Berat  Isi  Padat
Agregat kasar
Sumber : Hasil penelitian Dari  hasil  pemeriksaan  berat  isi agregat  kasar,  didapatkan  berat  isi  agregat kasar rata – rata untuk keadaan gembur = 1,37 gr  /  cm 3 ,  sedangkan  untuk  berat  isi  agregat kasar rata – rata untuk keadaan padat  = 1,55 gr / cm 3
Tabel 4.11. Pemeriksaan  Analisa  Saringan
Agregat kasar Ukuran Saringa n (mm) Agregat Tertahan % Kumulatif Agregat gram % Tertahan Lolos 37,5 0 0 0 100 19 11 0,37 0,37 99,63 9,5 2477 82,56 82,93 17,07 4 470 15,66 98,59 1,41 2 2 0,07 98,66 1,34 1 15 0,5 99,16 0,84 0,5 5 0,17 99,33 0,67 0,25 3 0,1 99.42 0,58 0,125 2 0,07 99,5 0,5 0,063 12 0,4 99,4 0,6 PAN 3 0,1 100 0 Jumlah 3000 100 877,36 Angka Kehalusan = 100 % tertahan kumulatif Total =
100 36 , 877 =8,77
Sumber : Hasil penelitian
C. Hasil pengujian slump beton
Sumber : Hasil penelitian
Grafik 4.1. Pengujian Slump
Berdasarkan  grafik  tersebut  dapat diketahui bahwa slump yang dicapai mulai dari beton  normal,  beton  dengan  material  limbah pecahan  Tempurung  Kelapa  sebagai  bahan pengganti  agregat  kasar  5%,  10%,  15%  masih memenuhi slump yang disyaratkan antara 60 – 100 mm.

## D. Hasil  Pengujian  Kuat  tarik  Belah Silinder Beton
Pengujian  kuat  tarik  belah  silinder beton  dilakukan  pada  umur  7,  14,  21  dan  28 hari  dengan  memberikan  tegangan  tarik  pada beton.  Kekuatan  tarik  belah  beton  relatif rendah, kira-kira 10%-15% dari kekuatan tekan beton.  Pada  dasarnya  pengujian  kuat  tarik belah beton mengacu pada SNI 03–2491–2014 “Metode  uji  kekuatan  tarik  belah  spesimen beton silinder”.
Tabel 4.13. Rekapitulasi kuat tarik belah beton
Kuat tarik belah beton rata-rata Variasi Nor mal Pengganti Agregat Kasar 5 % Pengganti Agregat Kasar 10 % Pengganti Agregat Kasar 15 % Umur  7 hari 3,19 2,52 2,52 2,30 Umur 14 hari 3,85 3,11 2,89 2,50 Umur 21 hari 4,22 3,33 2,96 2,89 Umur 28 hari 4,89 3,70 3,41 3,33 Sumber : Hasil penelitian
Beton Nilai slump ( cm ) Normal 9,7 Pengganti Agregat Kasar 5 % 8,3 Pengganti Agregat Kasar 10 % 7 Pengganti Agregat Kasar 15 % 6,3 Pemeriksaan I (gram) II (gram) Berat cawan (W 1 ) 854 2211 Berat cawan + Benda uji (W 2 ) 3212 5567 Berat benda uji (W 3 =W 2 – W 1 ) 2358 3356 Volume cetakan (V) 1710,60  2493,46 Berat isi gembur = V W 3 1,38 1,35 Berat isi gembur rata-rata 1,37 gr/cm 3 Pemeriksaan I (gram) II (gram) Berat cawan (W 1 ) 854 2211 Berat cawan + Benda uji (W 2 ) 3516 6038 Berat benda uji (W 3 =W 2 – W 1 ) 2662 3827 Volume cetakan (V) 1710,60 2493,46 Berat isi padat = V W 3 1,56 1,54 Berat isi padat rata-rata 1,55 gr/cm 3
Analisis Kuat Tarik Belah Beton Pada Standar Kuat Tekan K200 Dengan Menggunakan Limbah Pecahan Tempurung Kelapa Sebagai Pengganti Agregat Kasar (Asri Mulyadi 1) , Pengki Suanto 2) , Ricky Meiza 3) )
5. PENUTUP A. Kesimpulan Dari penelitian yang telah
dilaksanakan  dan  dari  hasil  penelitian  yang telah dicapai, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
 Nilai  slump  yang  di  dapat  dengan penambahan  limbah  pecahan  tempurung kelapa  sebagai  bahan  pengganti  agregat kasar  5%,  10%,  15%  masih  memenuhi slump  yang  disyaratkan  antara  60  –  100 mm.
 Hasil  Analisis  kuat  tarik  belah  beton  yang dicapai  oleh  beton  tanpa  menggunakan material pengganti agregat kasar atau beton normal  pada  umur  7  hari  kuat  tarik  belah beton 3,19 N/mm2, pada umur 14 hari 3,85 N/mm 2 ,  pada  umur  21  hari  4,22  N/mm 2 , dan  28  hari  4,89  N/mm 2 , terlihat  semakin meningkat sampai 28 hari diatas kuat tarik belah beton rencana 3,76 N/mm 2 .
 Hasil  Analisis  kuat  tarik  belah  beton  yang dicapai  oleh  beton  dengan  menggunakan limbah  pecahan  tempurung  kelapa  atau material pengganti agregat kasar 5%, 10%, 15%  kuat  tarik  belah  beton  pada  umur  7, 14,  21,  dan  28  hari  kuat  tarik  belah  beton relatif turun.
 Penambahan variasi limbah pecahan tempurung kelapa sebagai pengganti agregat  kasar  mengakibatkan  penurunan kekuatan beton.

## B. Saran
Setelah  melakukan  penelitian  ini, penulis mempunyai saran yang mungkin dapat berguna bagi peneliti selanjutnya, yaitu :
 Perlu  dilakukan  penelitian  lanjutan  dengan variasi  persentase  pengganti  agregat  kasar yang  berbeda  dan  pengujian  umur  beton lebih dari 28 hari.
 Perhatikan  masa  perawatan  benda  uji, karena  sangat  berpengaruh  pada  waktu pengujian.
 Perlu kiranya diteliti nilai kuat tekan beton dengan  limbah  pecahan  tempurung  kelapa sebagai pengganti sebagian agregat kasar.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Anita  Setyowati  Srie  Gunarti,  Subari, Guntur Alam 2013, Pengaruh Penambahan Waterglass Pada Sifat Mekanik Beton. Jurnal BENTANG Volume 1, Nomor 1, Januari 2013.
[2]  I  Made  Adi  Wiranata,  I  N.  Suprapta Winaya,  dan  A.A.I.A.  Sri  Komaladewi 2017,  Studi  Eksperimental  Komposisi Campuran  Arang  Tempurung  Kelapa (Char)  dengan Bed  Material Tanah  Liat Pada  Dual  Reaktor Fluidized  Bed .  Jurnal Ilmiah  TEKNIK  DESAIN  MEKANIKA Volume 6, Nomor 1, Januari 2017.
[3]  Asrullah 2019, Analisa Kuat Tekan Beton Dengan  Menggunakan  Sika Concrete Refair  Mortar dan  Tempurung  Kelapa Pada  Campuran  Beton  K300.  Jurnal Teknik  Sipil  Volume  9,  Nomor  1,  Mei 2019 ISSN.2089-2942
[4]  Tjokrodimuljo,  1996, Teknologi  Bahan Konstruksi ,  Buku  Ajar.  Jurusan  Teknik Sipil, Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
[5]  Tjokrodimuljo,  1992, Teknologi  Bahan Konstruksi ,  Buku  Ajar.  Jurusan  Teknik Sipil, Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
[6]  Departemen Pekerjaan Umum, 1982 .
Persyaratan  Umum  Bahan  Bangunan  di Indonesia,. PUBI - 1982 , Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta. [7]  SNI  03-6861.1-2002  Persyaratan  Air untuk campuran beton, Badan Standarisasi Nasional [8]  Dewi Pugersari, Achmad Syarief, Dwinita Laeasari 2013, Eksperimen Pengembangan Produk Fungsional
Bernilai  Komersial  Berbahan  Tempurung Kelapa  Berusia  Muda  dengan  Teknik Pelunakan,  ITB J. Vis. Art&Des. Volume 5 Nomor I, 2013. Pp 74-91.
[9]  SNI  03-1971-1990  Metode  Pengujian Kadar  Air  Agregat,  Badan  Standarisasi Nasional.
[10] SNI  2491:2014  tentang  metode  uji kekuatan  tarik  belah  spesimen  beton silinder, Badan Standarisasi Nasional.